BEMERKUNGEN UBER GYPS UND KARSTEN1T. 65 



Pulverisirung mit Wasser in Beriihrung gebracht werden. Die Versuchc 

 wurden mit verschiedenen Abanderungen von Gyps, mit spathigem, faserigem 

 und dichtem angestellt. Bci alien zeigle es sich iibereinstinmiend, dass wenn 



der Zusammenhang nicht aufgehoben und die gegenseitige Lage der Ueinslen 

 Theile durch ein Zermalmen nicht verandert wird, auch die Wasseraufnalmie 

 niclit mit der Volumenvergrosserung verkniipft ist, die bei der Bindung des 

 zuvor pulverisirten Gypses erfolgt. Werden Sliicke von gelinde gebramileui 

 Gyps in Wasser gehangt, so wird dasselbe gewohnlich mit Zischen und dem 

 Entweicben von Luftblasen schnell von ihnen eingesogen, worauf sie, langsam 

 getrocknel, die friihere Festigkeit, Dicbtigkeit und Harte wieder annehmen. 



Gvossoalb Dfleert bei der Aufnahme des Wassers noch etvvas starker auf; 



ypssp 



lebes schon durch das Brennen gescbah. Aber d 





Blatter erlangen wieder den friiheren Znsammenhall, so wie die durch das 

 Brennen verlorene Durchscheinlieit. Dahei bekleiden sie sich mit kleinen 

 Gypskrystallen , die in dem Augenblicke der Wasseraufnahme sich bilden. 

 Fasergyps auf ahnliche Weise behandelt, nimmt ebenfalls die friihere Festig- 

 keit, den Glanz, die Durchscheinheit wieder an, und auch bei ihm bemerkt 

 man oft, dass seine Fasern sich mit zarten Gypskrystallen bekleiden. Dichter 

 Gyps, dessen splitlriger Bruch durch das Brennen ein erdiges Anschen ange- 

 nommen und die Durchscheinheit verloren hatte, erlangt enlweder seine frii- 

 here Beschaffenheit ganz wieder, oder nimmt krystallinisch - kbrnige Structur 

 an. Gewohnlich wird den auf solche Weise behandelten Gypssliicken das 

 urspriingliche specifische Gewicht wieder zu Theil. Bei einem Alabaster, 

 dessen eigenthiimliches Gewicht vor dem Brennen 2,312 war, fand ich es 

 nach der Wiederaufnahme des Wassers = 2,370. Es kann also bei dieser 

 Behandlung der Gyps selbst wohl eine etwas grossere Dichtigkeit annehmen, 

 als er urspriinglich besass J ). Dass der gebrannle Gyps, wenn er in Stiicken 



1) Diesem scheint auch das von Tissot angegebene Verfahren, den Gypssteinen 



• eine grossere, marmorahnliche Harte zu geben, zu entsprechen. Man nimmt die 



roben Gypsbliicke, giebt ihnen mit der Sage (zu Plat ten), auf der Drehbank 



W 



lasst sie 24 Stunden lang auf dem 



(B 



weun sie 



nur etwa 18 Linien Dicke babeu, drei Stunden laDg, und vrenn sie dicker »ind, 



I'hys. Classe III. 



I 



